( ii38 ) 



portance, attendu que, par les refontes successives, le chauffage ou l'oxyda- 

 tion prolongés, les fontes grises tendent à blanchir, et l'on sait que les 

 fontes blanches, par leur défaut de fluidité, leur dureté et leur fragilité, 

 sont impropres au moulage. 



» MM. Stead et Ch. Wood, de Middlesbrough (Angleterre), essayèrent 

 au cubilot de fondre de la fonte blanche du Cleveland A avec des propor- 

 tions croissantes de fonte très siliceuse B. En employant moitié fonte 

 blanche et moitié fonte très sihceuse, ils obtinrent de la fonte grise C, à 

 grain très serré, très fluide et très résistante. 



A. Fonte blanche. B. Fonle siliceuse. C. Fonte grise. 



Carbone combiné.... 3,65 o,io o,i.4 



Graphite 0,00 3,i5 3,64 



Silicium 0,70 4>48 2,71 



Manganèse o,3o 0,72 o,35 



Phosphore i,35 1,97 1,53 



Soufre 0,09 0,01 0,08 



» Frappé de l'importance de ces résultats, qui n'avaient été accueillis 

 qu'avec beaucoup d'incrédulité par les métallurgistes anglais, je fis renou- 

 veler ces expériences en France. 



» Je fis ajouter à des mélanges de fontes qui, coulés en sable, donnaient 

 des moidages blancs ou teintés, du ferrosilicium ou fonte extra-siliceuse 

 ayant la composition suivante : 



Carbone combiné 0,69 



Graphite 1,12 



Silicium 9j8o 



Manganèse i >93 



Phosphore 0,21 



Soufre o , o4 



» La proportion de cet alliage a varié, suivant la nature des fontes em- 

 ployées, de manière que le mélange renfermât au moins 2 pour 100 de sili- 

 cium. 



)) Les résultats obtenus au cubilot furent absolument concluants : la 

 fonte était devenue complètement grise, à grain serré, douce à l'outil, très 

 fluide et tout à fait propre au moulage ; on pouvait donc considérer comme 

 pratiquement réussie la transformation au cubilot de la fonte blanche en 

 tonte grise. Actuellement, sur les indications que je leur ai fournies, plus 

 ou moins directement, la plupart des fondeurs français emploient avec 

 avantage le ferrosilicium, pour passer dans leurs mélanges des débris de 



